366 
J. H. L. Yogt. 
En af de aller fattigste kobb ermahne, der for tiden under- 
kastes metallurgisk behandling, er den tyske kobberskifer, som 
i skeidet stand holder 2.5 — 3.0 % kobber og 0.015 % sølv, 
ekvivalerende, naar sølvværdi omregnes til kobberværdi, om- 
kring 3.5 — 4 °/ 0 kobber. 
Den spanske kis, fra Eio Tinto, Tharsis osv., deles, som 
vi tidligere har omtalt, i exportkis, som i middel holder 3.3 
— 3.5 % kobber, og i den fattigere kis , som tilgodegjøres ved 
vaadveisprocesser paa stedet. Denne fattige kis, der efter vægt 
udgjør henimod dobbelt saa meget som exportkisen, holder i 
virkelig chemisk gehalt mellein 1.5 og 3 % kobber, middel 
antagelig omkring 2.5 % (kanske lidt for høit) ; paa grund af 
det store med extraktionen forbundne metaltab udvindes dog 
af kisen i middel kun omkring 1. 75 til 2 % kobber. 
Svenske kobberverk . Yed Fahlun beløb middelgehalten i den 
ordinære hyttemalm i aarene 1875 — 82 (med undtagelse af 
1879, for hvilket aar jeg ikke har faaet opgave) sig til 3.38 7 () 
(resp. 3.20, 3.38, 3.53, 3.33, 3.48, 3.72, 3.2); tilsvarende gehalt 
har man ogsaa havt i de senere aar, hvortil dog nu kommer 
omkring 2 gr. guld pr. ton; omregnes dette til kobberværdi, 
kan malmens netto-gehalt opføres til 3.75 — 4 °/ 0 kobber. 
Åtvidaberg ; midlere netto-gehalt i hyttemalmen i aarene 
1877-81 = 3.38 kobber (resp. 3.29, 3.67, 3.17, 3.26 og 3.55). 
Baade i Fahlun og Åtvidaberg tilgodegjøres malmen ved vaad- 
veisproces (klorerende røstning) ; kisens svovl- og jerngehalter 
udnyttes dog ikke som biprodukter, undtagen underordnet ved 
Fahlun for svovlets vedkommende. 
Kafveltorp ; midlere netto-gehalt i hyttemalmen i aarene 
1877 — 81 = 5.18 °/ 0 ; lignende gehalt ogsaa i senere aar; 
malmen underkastes skjær st enssmeltning, vender østning, sort- 
kobbersmeltning og garing, efter den gamle fremgangsmaade ; 
aarlig produktion kun 50 — 80 tons kobber. 
Husa i Jemtland; midlere netto-gehalt i malmen i aarene 
1860 — 81 = 2.89 % kobber ; verket nedlagt i begyndelsen af 
1880-aarene. 
Yed flere af de russiske forekomster fattige malme, paa 
5 % kobber og derunder. 
Om de norske forekomster henvises til efterfølgende afsnit; 
her skal vi kun ganske kort paapege, at smeltemalmen ved 
Børos udbringer i middel 5 °/ 0 kobber (for aarene 1833 — 92 min. 
